0)90 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



Macassar- (oder Mangkassar-jEbenholz '), avoIiI nach seiner Iler- 

 kunfl so genannt (Arlname der Stamnipflanze nicht anzugeben . Bei- 

 derlei Färbungen im Holze ziemlich regellos verlheilt. Gefässe 0.07 bis 

 0,18 mm weit, einzeln oder zu 2 — 5 radial gereiht. Markstrahlen 0,12 

 bis 1,0 mm hoch. Inhalt der Markstrahl- und der Strangparenchymzellen 

 tiefbraun, in Kalilauge vollständig, in Alkohol grüsstentheils löslich 2. — 

 hl 1,5 — 2 m langen, 10 — 30 cm dicken Stücken im Handel; von gerin- 

 gerem Werthe^). 



Hierher gehört auch ein in der Wiener Slockindustrie verwendetes, 

 sehr polilurfähiges, als »Chercout« bezeichnetes Holz (über dessen Her- 

 kunft Näheres hier nicht gesagt werden kann). Es unterscheidet sich 

 vom Macassar-Ebenholze hauptsächlich durch den lebhafteren Ton der 

 braunen und die regelmässigere Anordnung der schwarzen Stellen, welche 

 mit jenen abwechselnde Querzonen, beziehentlich parallele Streifen bilden 

 und so den Spätholzschichten von Jahresringen ähnlich werden. Gefässe 

 0,11 — 0.19 mm weit. Färbung und Verhalten des Zellinhaltes wie 

 beim Macassarholze. 



2. Krystalle vorwiegend oder ausschliesslich im Strangparenchym. 



Geylon-EbenholZ;, angeblich von Diospyros Ebenaster Betx. abstam- 

 mend-*). Die schwarze Färbung überwiegt, erscheint durcli braune Strei- 

 fen unterbrochen. Gefässe 0,12 — 0,18 mm weit, hihalt der Markstrahl- 

 und Strangparenchymzellen meist lebhaft gelbbraun, in ersteren oft 

 einseitig gelagert, in Kalilauge sich lösend. — In 4 — 6 m langen und 

 15 — 40 cm dicken Stämmen im Handel, durch Zähigkeit ausgezeichnet-''). 



Coromandel- oder Calamander-Ebenholz, >>Tintenholz « wird 

 nach Sadebeck (I.e.) von Diospi/ros Idrsida L.f. in >order- und Hinter- 

 indien sowie auf Ceylon, nach Semler auch \on D. )nekmoxi/Io)i JRoxb., 

 ebenda, geliefert. In brauner Grundiuasse ganz regellos schwarzstreilig 

 (wie mit Tinte begossen!); die zarten, sehr regelmässigen Wellenlinien 

 der Querschnittsfläche erscheinen unter der Lupe fein punktirt (durch Cal- 

 ciuinoxalatkryst.illc', confcnlrische Zonen sehr dickwandiger, a])geplat- 



1) Nicht zu vcrweciisrhi mit dem lilicnliui/.i' vdii .M;i cl ay asca r! 



2) Bei längerem Liegen feiner Schnitte in Alkoluil scheint auch der Inhalt der 



• icfils.sc und Fasern, so weit er nicht allzu tief ^'obräunt ist, angegriffen zu werden. 

 .Mkr)lK»l M.inI das Innere mancher Markstrahl- und Strangpareneliymzellrn. 



:i; Hanausek, 1. r., p. 29. 



■'ij Semler, 1. c, p. GU'i. — Mach diesem .\ulor ist das eelitc, tii'f schwarze 



• '.'■ylon-Kbenholz von ]>i()S])iir<is VAkhioh Kiiiilij sciion tcclil scltcii geworden. 



'> I! a n a u sek. 1. e. 



